4S7 



Bulletin de r/tcadéinie Impériale 



4SS 



Gasflamme ausgegliilit und dabei dièse letztere so liiu 

 und hergefiihrt, dass der Dralit sicli am Saume, der 

 unter ihm befindlichen, ilim parallelen Flamme sich 

 befand; dadurch gerieth er in ein blendend weisses 

 Gliihei). 



Dra.ht B. dcn 27. Dec. 1876 (8. Jan. 1877). 

 Gegliiht dure h die Gasflamme. 



Einst. cl. wij„j.„t zeit Temp.d 



Rh. II "'«'erst. /.en. y^.^^^_ 



1) Drabt hart . . . 47,7 1,00000 6*47'" 17,8° 



2) Dr. sehr beiss . 76,1 0,99426 6 50 — 



3) Dr. rotb 106,1 0,94698 7 17,9 



4) Dr. lange weiss- 



gliibeud 84,8 0,99249 7 10 — 



5) Dr. rotb 84,8 0,99249 7 13 ~ 



6) Drabt anbaltend 



blendend weiss . 26,1 1,00423 7 25 18,2 



Hier seben wir ganz deutlicb die erwabnte Doppel- 

 wirkung: zuerst eiu Sinken des Widerstandes um fast 

 5%% und dann wieder Anwacbsen desselben ura fast 

 6%, so dass der ursprûngliclie Wertli um 0,4% iiber- 

 scbritten wird. Résultat: 



Beim Ausgliiben eines durcb Zug oder Ablo- 

 schen gebârteten Platina-Drabtes verringert 

 sicb sein Widerstand bedentend (im ersten 

 Falle um fast ôYaVo); li'ei anbaltendem, starkem 

 Gliihen vergrôssert er sich wieder und kann 

 seinen ursprùnglicben Wertb sogar iibertref- 

 fen; beim Abloschen vergrôssert sich der Wi- 

 derstand. 



Ausser den beiden harten sind auch zwei gewobn- 

 licbe weicbe Platindrahte anbaltendem Glûhen durch 

 galvanische Strome ausgesetzt worden. Nacli beftigem, 

 eine balbeStunde andauerndem Gliihen vergrosserte 

 sich der Widerstand des einen um bOchstens 0,147o; 

 darauf folgendes Abloschen gab keine Spur einer wei- 

 teren Verànderung Der zweito Drabt gab keine Ver- 

 ânderung nacb 5 Minuten Gliihen, nacli 25 Minuten 

 andauerndem Gliihen eine Vergrosserung des Wider- 

 standes um etwa 0,4 7o- Dièse Versuche stehen in 

 keinera Widerspruche mit dem fiir liarte Driihte ge- 

 fundenen Resultate, Sie zeigen, wie wenig sich der 

 Widerstand des Platina selbst nacb beftigem und lange 

 andauerndem Gliihen verandert. Die Anwendung des 

 Platina in dem Siemenschen Pyrometer ist dalier wolil 



als gerecbtfertigt zu betrachten, vor ausgesetzt, 



dass von vorn herein weicbe Driihte gcnom- 



men werden. 



XII. IVeiisilber. 



Es wurden zwei Driihte untersucht von 0,55 Mm. 

 Dicke und 476 Mm. Liinge. Die Messung ibres Wi- 

 derstandes ergab 0,67856 Siem. Einh., woraus sich 

 der specifiscbe Widerstand zu 32,64 berechnet (Hg 

 = 100). 



Drabt A. den 4 (16.) Dec. 1876. 



Gegliiht durch Strome. 



^^II!'- Widerst. Zeit. ^em^d. 



1) Drabt hart .. . 25,4 1,00000 8''42"'18,8^ 



2) Strom 2 Secun- 

 den, Drabt selir 



beiss 53,1 0,99639 8 47 18,8 



3) Dr. fast rotb . . 60,5 0,99542 8 52 18,8 



4) Drabt bellroth 5 



Secunden —8,0 1,00436 8 58 18,8 



5) Abgeloscbt . . . 32,0 0.99914 9 2 18,8 



Wieder dieselbe Doppolwirkung des Ausglubens: 

 zuerst Verminderung , dann wieder Anwacbsen des 

 Widerstandes. Im boclisten Grade unerwartet ist aber 

 nun das Résultat der letzten Beobachtung: die Ver- 

 minderung dos Widerstandes beim Abloschen. 



Bei allen bislier untersucliten Driihten — Platiua- 

 Iridium, Silber, Aluminium-Bronce, Palladium, Stahl, 

 Eisen, Messing, Kupfer uiul Platina batte sicb beim Ab- 

 lôsclien eine Vergrosserung des Widerstandes gezeigt. 

 Dass die fiir Neusilber gefundene umgekehrto Wii'kung 

 unzweifelhaft ist, zeigen die folgenden Versuclie. 



Drabt B. den 8. (20.) Dec. 1876. 



Gegliiht durcli Strome, 



Widerst. 



Zeit. 



rcnip. d. 

 Wass. 



Einst. d 

 Eh. II, 



1 ) Drabt hart . . 186,4 1,00000 3'' 9'" 17,0'' 



2) Strom zwei Se- 

 cunden 252,7 0,99135 3 14 16,9 



3) Dr. fast rotb . . 272,4 0,98878 3 18 16,9 



4) Drabt hellrotli 



5 Secunden . . . 234,0 0,99379 3 22 — 



5) Abgeloscbt . . 264,2 0.98985 — — 



6) Gegliilit 2 Mi- 



"nuten 119,0 1,00964 3 32 .16,8 



7) Abgeloscbt .. 230.9 0.99149 3 37 16,7 



